DES MINERAUX. 
477 
ün doit avoir l’atleiilion d’accclcrcr la vilosse des sonfllels en même 
proportion à peu près qu’on augmente la quantité de mine, et Ion 
pourra jmrter cette vitesse jusqu’à dix coups par minute, en leur su])- 
posant trente pouces de foulée, et jusqu'à douze coups si la foulée, n’est 
que de vingt-quatre ou vingt-cin(( pouces. Le régime du feu dépend de 
la conduite du vent, et de tous deux dépendent la célérité du travail et 
la fusion plus ou moins parfaite de la mine : aussi, dans un fourneau 
bien construit, tout doit-il être en juste proportion; la grandeur des 
soufllets, la largeur de l’orifice de leurs buses, doivent être réglées sur 
la capacité du fourneau : une trop petite quantité d’air ferait languir le 
feu; une trop grande le rendrait trop vif et dé\orant; la fusion de la 
mine ne se ferait, dans le premier cas, que très-lentement et imparfai- 
tement, et dans le second la mine n’aurait pas le temps de se liquéfier : 
elle brûlerait en partie au lieu de se fondre en entier. 
On jugera du résultat de tous ces effets combinés par la quantité de 
la matte ou fonte de fer (jue l’on obtiendra. On peut couler toutes les 
neuf à dix beures; mais on fera mieux de mettre deux ou trois beures 
de plus entre chaque coulée : la mine en fusion tombe comme une. |)lnie 
de feu dans le creuset où elle se tient en bain , et se purifie d’autant 
plus qu’elle y séjourne plus de tenq)S : les scories vitriliées des matières 
étrangères dont elle était mêlée surnagent le métal fondu, et le défen- 
dent en même tcnq)S de la trop \ive action du feu qui ne manquerait 
pas d’en calciner la surface. Mais comme la quantité de ces scories est 
toujours très-considérable, et que leur volume boursouflé s’éléveiait à 
trop de hauteur dans le creuset, on a soin de laisser couler, et même 
de tirer cette matière superflue, qui n’est que du verre impur, auquel 
on a donné le nom de laitier, et qui ne contient aucune partie do métal 
lorsque la fusion de la mine se fait bien ; on peut en juger par la nature 
uicme de ce laitier; car s’il est fort lougc, s'il coule difficilement, s’il 
est poisseux où niêlé de mine mal fondue, il indiquera le mauvais tra- 
vail du fourneau : il faut que ce laitier soit coulant et d’un rouge 
léger en sortant du fourneau; ce rouge que le feu lui donne s’évanouit 
ftii moment qu’il se refroidit, et il prend difféientcs couleurs suivant 
les matières étrangères qui dominaient dans le mélange de la mine. 
On pourra donc toutes les douze heures obtenir une gueuse ou lingot 
d’environ deux milliers; et si la fonte est bien liquide et d’une belle 
touleur de feu, sans être trop étincelante, on peut bien augurer de sa 
M'ialité; mais on en jugera mieux en examinant, après l’avoir couverte de 
poussière de charbon, et l’avoir laissée l•efroidir an moule pendant six 
sept heures, si le lingot est très-sonore, s’il se casse aisément sous la 
'nasse, si la matière en est blanche et composée de lames brillantes et 
de gros grains à facettes, on prononcera sans hésiter (juc cette fonte est 
, de mau\aise ou du moins de très-médiocre qualité, et que pour la con- 
'ertir en bon fer, le tiavail oïdinaire de raffinerie ne serait pas suffisant. 
^1 faudra donc tâcher de corrigci’ d’a^ auce cette main aise ijualitè de la 
Uvi'i'üs, tum. in. 71 
